( '93 ) 

 matière est devenue dure quoique facile à briser, l'intérieur est homogène, 

 finement grenu et fragile; essuyée au sortir de l'eau, on la réduit dans le 

 mortier en une poudre légèrement humide qui n'adhère jias aux parois; 

 séchée à loo degrés, elle n'oppose nu pilon qu'une faible résistance et donne 

 une poudre fine qui n'est plus douce au toucher comme celle du premier 

 hydrate, et dont la densité est : 



Do 2,36i3 2,365o 2,363i 



» oS'',8oo agités avec f\o centimètres cubes de la liqueur chlorliydrique, 

 mettent trois minutes à se dissoudre et comnumiqueiit au calorimètre 

 398"', I, 



Ce qui fail par gramme 497"' 16 



» par t'fjuivalent i443i 



m. — Magnésie critcinêe au rouge sombre. 



» i° En calcinant au rouge sombre et |)endant une heure environ, du 

 nitrate de magnésie pur, on obtient nue matière dure, qui, réduite en 

 poudre, est blanche, lourde, et n'a plus ni la linesse, ni l'onctuosité des 

 précédentes. Sa densité et sa dilatation sont : 



I. II. Moyenne. 



Do 3,2479 3,2484 3,2482 



D,oo 3,i()i5 3,igo2 3,1909 



a[°' 0,0001735 0,0001793 0,0001764 



» Cette magnésie, mise au contact de la solution d'acide sidfurique, ne 

 produit plus le bruit du fer chaud, elle se tlissout avec lenteur et par l'agi- 

 tation ; o^', 800 exigent douze minutes pour disparaîire tout à fail, et la 

 marche du calorimètre indique : 



I. II. Moyenne. 



cal ciil c.il 



769,8 768,9 769,3 



Ce qui fait par (gramme 9^2» 3 961,1 961,7 



« par équivalent. 19246 19221 '9234 



» 2° Magnésie hydralée. — Quand on hiunecte avec de l'eau, après 

 l'avoir finement pulvérisée, la magnésie dont on vient de parler', elle fait 

 prise au bout d'environ deux heures. Après deux mois de séjour dans l'eau 

 sa surface est granuleuse et très-légèrement fendillée; la matière, sous luie 

 faible épaisseur, est translucide ; elle est devenue extrêmement dure et lotit 

 à fait différente de celles qui précèdent; elle se brise difficilement, et ne 

 peut être pulvérisée qu'avec peine. L'intérieur est blanc, homogène, et pré- 



C. R., 1871, 1" Semeitre. (T. LXXIII, iN» 5.) 2 5 



